47 



so (lass sie zu dünnen quadratischen Säulen werden, deren Oberfläche zu- 

 weilen ein geflossenes Ansehen darbietet. 



In der neuesten Zeit wird in Pribram die Röstuug in nach englischer 

 Art erbauten Flammenöfen vorgenommen. Nach deren Ausblasen fand man 

 nun knapp an der Feuerbriicko, wo die höchste Temparatur herrscht, eine 

 ziemlich dicke Schichte, die zum Theil aus regencrirtem Bleiglunz und Blende 

 zusammengesetzt ist. Das Röstgut besteht aus reichen und armen Blei- und 

 Silberhaltigen Geschicken, die theils feingepocht, theils in Graupen von Lin- 

 sengrösse, theils in Suhuhform mit einander gemengt, eingetragen werden. 

 Der durchschnittliche Silbergehalt beträgt 16 — 17 Loth. 



Der Bleiglanz, der noch einen Silbergehalt von 5 Loth, 1 Quent. 3 Den. 

 nachweist, ist nicht krystallisirt , sondern grosskörnig krystallinisch. Die 

 bis i" grossen einzelnen scharfeckigen Körner sind nur locker verbunden, 

 übrigens sehr vollkommen theilbar, duokelbieigrau, lebhaft metallisch glän- 

 zend, stellenweise bunt, besonders stahlblau angelaufen. Die etwa 1'' dicke 

 ßleiglanzschichte sitzt auf einer schweren schwarzen, fettig glänzenden, un- 

 durchsichtigen, vollkommen kompactan glasigen Schlacke, die vorherrschend 

 aus einem Kalksilicat besteht und ihre schwarze Farbe und Undurchsichtigkeit 

 von der Menge des in feinster Vertheilung darin suspendirten Schwefelbleies, 

 Schwefelsilbers und Schwefelzinkes herleitet. Die unterste Schichte des 

 Schlackenglases enthält zahlreiche gefrittete und halbgeschmolzene Sandkörner 

 eingewachsen. Das Glas führt auf 35 Pfund Blei auch noch 1 Loth, 1 Quint. 

 1 Den. Silber. 



Auf einem der mir vorliegenden Handstücke ruht der theilbare Bleiglanz 

 auf einer feinkörnigen theilbaren, schwach demantglänzenden Masse braun- 

 schwarzer Zinkblende, in welcher einzelne grössere Körner eingewachsen sind, 

 die an ihrer vollkommenen dodekaedrischen Theilbarkeit, ihrer lichtem, gelb- 

 braunen Farbe und dem Demantglanz auch ohne chemische Prüfung sich schon 

 als Blende würden erkennen lassen. Nach unten übergeht die körnige Masse 

 ganz allmälig in die vorerwähnte schwarze glasige Schlackensubstanz. 



Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass die zwei beschriebenen 

 Mineralsubstauzen aus der Zersetzung der der ßöstung und Schmelzung 

 unterworfenen Sulfurete hervorgegangen sind, deren sublimirte Bestandtheile 

 sich wieder in bestimmten chemischen Proportionen verbanden und auf diese 

 Weise dieselben Mineralkörper, die das Material zu ihrer Bildung geliefert 

 haben, wieder darstellten, gleichsam regenerirten. 



5* 



